SÉANCE DU 18 JUIN I90G. 



1423 



Série A 



p. 100 Cu 143 



0,5 — 



1 — 



2 — 



4 — 



5 — 



16 — 



32 — 



Série B 



o p. 100 Cu 200 



— 195 



— 207 



— 25o 



— 280 



— 36o 



— 3ii 



. jii clans la partie acier. 

 ( 80 il i3o dans la partie cui- 

 vreuse . 



Le cuivi'e élève donc considérablement la dureté de l'acier ; les résul- 

 tats des autres essais le confirmeront. 



Points singaliers. — Sauf les essais de M. Osmond nous ne connaissons 

 pas d'autres expériences relatives aux points singuliers de l'acier au 

 cuivre. iXous avons étudié à ce point de vue tous les précédents lingots 

 au moyen du couple thermoélectrique Le Ghatelier et avec un galvano- 

 mètre enrcQ-istreur Callendar. Les courbes dérivées des courbes de refroi- 

 dissement d'après la méthode de M. Osmond sont remplies de zigzags qui 

 ne sont pas dus au fonctionnement de nos appareils comme des essais 

 répétés nous l'ont prouvé. Si l'on tient compte seulement des points les 

 plus accusés on aboutit atix constatations suivantes : 



Série A 



p. 100 Cu AR — 2, vers 780". AR3, 870". AR4, lOoS" 



1 — AR2, 7150. AR3, 850". AR4, 9S0. 



2 — ARi, 655°. AR2, 73o°. AR3, 820". AR4, looo». 

 4 — ARi et AR2?, 670». AR3, 780". 



8 — ARo, Sio". ARi, AR2, AR3 ??, 730° (point long) . AR4, 98o^ 



16 — Point très long à 740°. Les autres nous paraissent incompréhensibles. Point à 



1040" correspondant k la fusion du cuivre libre ou d'un alliage cuivreux. 

 32 — Point très long à 675". Les autres nous paraissent incompréhensibles. Point à 



1040" correspondant à la fusion du cuivre libre ou d'un alliage cuivreux. 



Séi'ie B 



p. 100 Cu AR3. 950". AR2, 780" 



1 — AR3, 980". AR2, 725» 



2 — AR3, 980". — 730" 

 4 — AR3, 9800. AR3i.(s, 872. AR2, 730° 

 8 — AR3, 975". — 865". — 700" 



16 — AR3, 973". — 872". .—(67061700") 



32 partie acier AR3, 975". — 85o°. — 680° 



C. R., K,o6, I" Semestre. (T. CXLII, N- 25.) 



ARi, 720" (court). 



— 680° (pl.longqueleprécéd.) 



— 680" — 



678" 

 645^ 

 63o" 

 660" 



f oint vers 1040" cor- 

 É respoiidant à lafu- 

 ' siondu cuivre libre 

 ou d'uu allia^'e de 

 "vi-eoL do fer 1res 

 fortement cuivreux 



(ou 

 cui 

 fort 



l86 



